( '497 ) 



» Enfin, soit avec cet appareil, soit avec le premier, on n'a |)his de 

 déplacemeiils brusques bi l'on a fait déposer sur la feuille d'or une très 

 petite quantité de cuivre. Dès que le cuivie est dissous, l'électrode se po- 

 larise, il se produit une déformalion rapide, et l'aiipareil fonctionne comme 

 auparavant. Celle expérience doit être faite avec une résistance de quelques 

 centaines d'ohms, sans quoi le dépôt galvanique causerait des déforma- 

 tions d'un autre genre, assez rapides pour compliquer le phénomène. 



» Les déformations accompagnant la polarisation ont été constatées 

 dans l'eau acidulée et diverses solutions avec l'or et le platine pour la po- 

 larisation positive, et avec ces métaux et l'argent, le cuivre, le laiton, le 

 plomb et l'étain pour la polarisation négative. Elles varient, suivant les 

 cas, de sens et de grandeur dans des limites très étendues. L'or, polarisé 

 positivement dans l'azotate de manganèse, donne d'énormes déformations, 

 au moins 200 fois plus grandes que celles qu'on vient d'indiquer (' ). 



» Enfin il est nécessaire de signaler des déformations d'un autre genre, 

 qui se produisent lorsqu'il y a dépôt de métal sur l'électrode, ou attaque 

 d'un dépôt déjà formé. Celles-ci sont graduelles, croissentjusqu'à des limites 

 très étendues, et sont très rapides quand le circuit est peu résistant (plu- 

 sieurs degrés de torsion par seconile au début, avec un élément daniell 

 et l'hélice en or qui a été décrite plus haut). Ces flexions sont dues évidem- 

 ment à l'action mécanique des dépôts galvaniques, étudiée déjà par d'autres 

 méthodes (^). Il est particulièrement intéressant d'examiner comment elles 

 se raccordent à celles que produit la polarisation seule, c'est-à-dire d'étu- 

 dier la période transitoire pendant laquelle le dépôt commence à se former, 

 ou bien achève de disparaître. » 



(') L;i i)elite lame d'or de la preiTiière expérience est polarisée positivement pendant 

 quelques heures dans une solution concentrée d'azotate de manganèse, au moyen d'un élé- 

 ment daniell, l'autre électrode étant de platine. Au bout de ce temps, on constate (]ue la 

 lame, primitivement droite, s'est courbée consiiléiablenient du ci'ité non verni. On ouvre le 

 circuit et l'on joint les deux électrodes par un lil métallique; la lame se redresse aussitôt et 

 s'infléchit en sens contraire. 



Le déplacement se fait en quelques secondes, il est d'environ o"',02 à la pointe, 

 soit un tiers de la longueur de la lame. En répétant l'expérience plusieurs fois à court in- 

 tervalle, les déformations diminuent, et l'appareil ne reprend sa sensibilité qu'après quel- 

 ([ues heures de polarisation. Il se fait un dépôt de bioxyde de manganèse sur la lame d'or. 



(-) \iomy, Sur ia contraction des dépots galvaniques [Journal de Pli) sique, t. X, p.24l)« 



